TCVN9409-2:2014

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9409-2:2014 về Vật liệu chống thấm – Tấm CPE – Phương pháp thử - Phần 2: Xác định độ bền bóc tách của mối dán TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9409-2:2014 VẬT LIỆU CHỐNG THẤM - TẤM CPE - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 2: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN BÓC TÁCH CỦA MỐI DÁN Waterproofing material- CPE (chlorinated polyethylene) sheeting - Test methods - Part 2: Determination o f peel resistance of adhesives 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền bóc tách của mối dán mẫu hình chữ T giữa hai tấm CPE dùng l à m vật l iệu chống thấm. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm c ả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 9408:2014, Vật liệu chống thấm - T ấ m CPE- Yêu c ầ u kỹ thuật. TCVN 9409-1:2014, Vật liệu chống th ấ m - T ấ m CPE - Phương pháp th ử - Phần 1: Xác định độ dày. 3. Nguyên tắc Độ bền bóc tách c ủ a mối dán được xác định dựa vào lực làm tách rời m ố i d á n giữa hai tấm CPE ở điều kiện thử nghiệm. 4. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử 4.1. Lấy mẫu và ổn đ ị nh tấ m mẫu thử, viên mẫu thử theo Điều 7 trong TCVN 9408:2014. 4.2. Cách tiến hành dán và cắt mẫu thử Dán bề mặt của hai tấm mẫu thử có kích thước: rộng 305 mm, dài 317 mm, dán hết toàn bộ 305 mm chiều rộng và chiều dài ch ỉ dán 241 mm (Hình 1a) b ằ ng ch ấ t kết dính có tính đàn hồi theo hướng dẫn nhà sản xuất. Chiều dài đoạn uốn cong vuông góc với đường dán bằng keo ở phần không d í nh kết là 76 mm, hai phần này sẽ được giữ trong các má kẹp c ủ a máy th ử k é o (Hình 1b). Sau khi mẫu thử đã dán được ổn định đủ thời gian (để keo dán) hóa rắn, cắt thành các viên mẫu thử có kích thước rộng 50 mm, dài 31 mm (kể c ả phần không dán). 4.3. C ó thể tạo các t ấ m mẫu có kích thước lớn hơn sau đó cắt chúng thành các viên mẫu thử có kích thước quy định ở 4.2 sao cho không là m ảnh hư ở ng đến mối dính kết. 4.4. Mỗi loại chất kết dính cần tối thiểu 6 mẫu thử. Đơn vị t í nh b ằ ng milimét Hình 1 - Kích thước, h ì nh dạng t ấ m mẫu thử (a) và vi ê n mẫu thử (b) 5. Thiết bị và dụng cụ Máy thử kéo , độ chính xác của tải trọng l à ± 1 %, có thể điều chỉnh được tốc độ kéo 254 mm/min. Các phụ kiện gá lắp của máy để th ử kéo bao gồm: + Đầu giữ cố định và đầu gi ữ di chuyển: dùng để giữ các má kẹp. + Hai má kẹp : được thiết kế sao cho giữ chặt hai bộ phận cố định mẫu đ ồ ng thời loại bỏ sự lệch tâm c ủ a tải trọng khi chuy ề n lên mẫu thử kéo. Tải trọng đặt lên mẫu thử kéo phải vuông góc với bề mặt ngang của mẫu thử kéo. + Hai bộ phận c ố định mẫu: được giữ b ở i hai má kẹp và truyền lực kéo đến mẫu thử kéo. + Bộ tự động vẽ biểu đồ t ả i trọng - khoảng cách dịch chuyển hoặc t ả i trọng - chiều d à i b óc tách. Thư ớ c kẹp , độ chính xác đến 0,01 mm. 6. Cách tiến hành Đo chiều rộng đường dính kết và chiều dài phần không dính kết của mẫu thử, lấy ch í nh xác đến 0,01 mm. Kẹp chặt hai đầu không được dán chất kết d í nh c ủ a mẫu thử trong hai má kẹp c ủ a máy thử kéo. Gia tải với tốc độ kéo là 254 mm /min. Trong quá trình thử kéo ghi lại đồ thị đường cong tải trọng ứng với khoảng cách di chuyển c ủ a má kẹp hoặc đồ thị đường cong tải trọng ứng với chiều dài đường dán dính bong ra. Xác định độ bền bóc tách ở thời điểm sau khi xuất hiện pic đầu tiên cho đến khi chiều dài đường dính kết bị bong hết ra. 7. Biểu thị kết quả Xác định từ đường cong ( ở Điều 6) cho toàn bộ đường dính kết bong ra sau khi pic đầu tiên xuất hiện, t ả i trọng bóc tách trung b ì nh t í nh bằng kilone w ton trên mét chiều rộng đường dính kết c ủ a mẫu thử. Giá trị trung b ì nh thích hợp được xác định từ đường cong bằng cách sử dụng diện tích kế. CHÚ TH Í CH: Trong trường hợp không s ử dụng diện tích kế, tải trọng trung b ì nh c ó thể được t í nh là giá tr ị trung b ì nh cộng của các tải trọng nhận được ở những khoảng d i chuyển cố định c ủ a đầu gia tải. Ví dụ , tải trọng có th ể ghi lại tại m ỗ i khoảng 25 mm di chuyển của đầu gia tải (hoặc mỗi khoảng 12 , 7 mm c ủ a đường d í nh kết bong ra) ngay sau pic đầu t iên xuất hiện, cho đến khi nh ậ n được í t nh ấ t 10 gi á trị tải trọng hoặc cho đến khi đường d í nh k ế t b ị bong ra hoàn toàn. Độ bền bóc tách c ủ a tấm CPE ( T ) t í nh bằng kN/m, chính xác đến, 0,01 kN/m, là giá trị trung b ì nh độ bền b ó c tách của 6 mẫu thử, được t í nh theo công th ứ c sau: trong đó: P là trung bình cộng tải trọng kéo c ủ a các mẫu thử, kN; b là trung bình cộng chiều rộng c ủ a các mẫu thử, m. 8. Báo cáo thử nghiệm Theo Điều 7 trong TCVN 9409-1:2014.